BESTIMMUNG DER CONSTANTEN DER ELASTICITAET ETC. 61 



Von den älteren Messingstäbchen Nr. 1) bis 6) waren die meisten 

 durch das wiederholte Ein- und Auslöthen zum Zwecke der Biesuno-s- 

 beobachtungen so stark verbogen, dass sie zu reinen Drillungsschwin- 

 gungen nicht mehr zu bringen waren, daher sind im Folgenden von 

 den mit ihnen erhaltenen Reihen nur die zwei besten mitgetheilt. 



Messing. 



Drillung. 



Nr. 1) L = 10,15, B = 0,607, D = 0,1029, T = 0,438, J 685, Ö = 14,0. 

 beob. 24,28 18,37 14,03 10,76 8,32 6,39 

 ber. 24,28 18,39 14,04 10,77 8,27 6,39 



A = 3,76.10-*, A, = 0,066.10-*, ds = 6,85.10-«. 

 N. 5) L = 10,02 B =- 0,604, D = 0,0991, T = 0,441, J = 681, & = 16,0. 

 beob. 22,04 16,52 12,56 9,61 7,44 5,77 

 ber. 21,95 16,55 12,61 9,67 7,43 5,73 



A 3,79.10-^ A, = 0,096.10-^ dö = 6,94.10-\ 

 Nr. 1) 98,3 B = 0,606, D = 0,1233, T = 0,305, 407, & = 13,5. 



beob. 25,94 20,94 17,22 14,22(11,89)9,95 8,41 7,10 6,04 5,11 4,37 3,74 3,15 

 ber. 26,03 20,89 17,11 14,19 11,87 9,98 8,42 7,13 6,04 5,13 4,36 3,71 3,15 



A = 3,94.10-*, A, = 0,27.10-^ dö = 5,36.10-^ 

 N. 8) L = 10,03, B = 0,606, D = 0,1234, T ^ 0,318, J = 390, » = 14,6. 

 beob. 21,26 17,53 14,68 12,33 10,39 8,84 7,59 6,50 5,56 4,78 4,10 3,56 3,04 

 ber. 21,33 17,52 14,60 12,28 10,39 8,89 7,59 6,50 5,57 4,79 4,11 3,54 3,04 



A = 3,82.10-*, A, 0,33.10-", ds - 5,36.10-«. 

 Die folgenden Beobachtungen sind ohne Benutzung des Verstärkungs- 

 ringes angestellt. 



Nr. 7) L = 98,3, B ^ 0,606, D 0,1233, T = 0,253, J = 486, Ö = 13,5. 

 beob. 18,69 14,82 11,91 9,59 7,73 1 6,27 5,09 4,17 3,40 

 ber. 18,79 14,83 11,85 9,54 7,73 6,28 5,11 4,17 3,40 



A = 4,14.10-*, A, = 0,26.10-«, ds = 4,81.10"«. 

 Nr. 8) i = 10,03, 5 = 0,606, D = 0,1234, r= 0,265, J"=468, ^> = 14,5. 

 beob. 23,77 18,35 14,45 11,56 9,28 7,50 6,13 5,03 4,15 3,37 2,79 

 ber. 23,85 18,26 14,37 11,50 9,29 7,55 6,16 5,03 4,12 3,39 2,79 



A = 4,19.10-^ A, = 0,34.10-, dä = 5,07.10-«. 



